203 



Gemeten : 



Berekend 



29 13 



29 12 



32 14 



32 20 



65 20 



65 17 



67 12 



67 13y 2 



51 16 



51 6 



52 3 



52 9 



64 38 



64 43 



60 31 



60 38 



27 57 



28 18 



o:q =(121) : (011) = 

 m:o> =(Ï10) : (121) = 

 m:r,=(n0) : (J101) = 

 m:r 2 '=(110) : (100 = 

 r,:<7 =001) : (011) = 

 r 2 :q =(101) : (011) = 

 m:q =(110) : (011) = 

 tn'-.q =(110) : (011) = 



">:q =(121) : (011) = 



Volkomen splijtbaar parallel m. 



De kristallen zijn zwak dichroïtisch : op a voor trillingen in de 

 richting der c-as, geel-oranje; voor zulke loodrecht daarop, rood- 

 oranje. Op m is de uitdoovingsboek cirka 28° ten opzichte der 

 vertikaal-as. 



§ 5. TRANS-DlAMINO-DIAETHYLEENDIAMINE- 

 KOBALTI-JODJDE. 



Formule :\Co\ N A Hz \ l t . 



Kleine, veelal slechtgebouwde kristal- 

 len, van donker roodbruine kleur, en 

 met hexagonaal-plaatvormigen habitus. De 

 spiegelbeelden zijn in het algemeen scherp, 

 hoewel soms veelvoudig. 



Rhombisch-bipy[ramidaal. 



a: b :c = 1,2449:1 : 1,2842. 



Waargenomen vormen: a = [100], sterk 

 voorheerschend.en zeer glanzend; o = [111] 

 en m = [1 20], goed ontwikkeld, en scherpe 

 spiegelbeelden leverend. 



boekwaarden : 



a-.o =(100) 

 a-.m =(100) 

 o-.o =(111) 

 m-.m = (120) 



(111): 

 (120) 



OU) 



(120): 



Gemeten : 

 --* 57°58' 

 =* 68 7 

 = 64 12 

 = 43 46 



Fig. 4. 



Irans-Diamine diaethyleen- 



diamine-Kobalti-Jodide. 



Berekend 



m-.o =(120): (111)= 35 46 

 o:o =(1H):(1Ï1)= 83 58 

 De kristallen zijn zwak dichroïtisch : 

 parallel aan de c-as, oranjerood, voor 

 donker oranjerood. Hel optische assen vlak is [100], mei a als eerste 

 middellijn. De schijnbare assenhoek is groot, de dispersie middelsterk, 

 met q <^ v rondom a . 



64° 14' 



43 46 



35 51 



83 57 y 2 

 op [100] voor trillingen 

 zulke loodrecht daarop, 



